TCVN1451:1998

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1451:1998 về Gạch đặc đất sét nung Tên kiểu gạch Dài Rộng Dày Gạch đặc 60 Gạch đặc 45 220 190 105 90 60 45 Chú thích: Có thể sản xuất kiểu gạch đặc có kích thước khác bảng 1 nhưng phải đảm bảo các yêu cầu nêu trong điều 4. 3.2. Theo độ bền cơ học, gạch đặc đất sét nung được phân làm các mác sau: M50, M75, M100, M125, M150, 200 3.3. Ký hiệu quy ước cho gạch đặc đất sét nung được ghi theo thứ tự: Tên kiểu gạch - mác gạch - số hiệu của tiêu chuẩn này. Ví dụ: Gạch đặc dày 60mm, mác 200 ký hiệu là: Gạch đặc 60- M200 - TCVN 1451 : 1998. 4. Yêu cầu kỹ thuật: 4.1. Yêu cầu về hình dạng 4.1.1. Gạch đặc đất sét nung có dạng hình hộp chữ nhật với các mặt bằng phẳng, trên mặt của viên gạch có thể có rãnh hoặc gợn khía. Cạnh viên gạch có thể lượn tròn với bán kính không lớn hơn 5mm, theo mặt cắt vuông góc với phương đùn ép. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Theo chiều dài: ± 6mm. Theo chiều rộng: ± 4mm. Theo chiều dày: ± 3mm đối với gạch đặc 60. ± 2mmm đối với gạch đặc 45. 4.1.3. Khuyết tật về hình dạng bên ngoài của viên gạch không vượt quá quy định ở bảng 2. Bảng 2. Khuyết tật về hình dạng Loại khuyết tật Mức cho phép 1. Độ cong trên mặt đáy, trên mặt cạnh, tính bằng mm, không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2. Số vết nứt xuyên suốt chiều dày, kéo sang chiều rộng không quá 20mm, không lớn hơn 1 3. Số vết sứt cạnh, sứt góc sâu từ 5mm đến 10 mm, chiều dài theo cạnh từ 10mm đến 15mm, không lớn hơn 2 4.2. Yêu cầu về tính năng cơ lý 4.2.1. Cường độ nén và uốn của gạch theo từng mác không nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng 3. Bảng 3. Cường độ nén và uốn Đơn vị tính bằng MPa (10 5 N/m²) Mác gạch ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cường độ uốn Trung bình cho 5 mẫu thử Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử Trung bình cho 5 mẫu thử Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử M200 20 (200) 15 (150) 3,4 (34) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M150 15 (150) 12,5 (125) 2,8 (28) 1,4 (14) M125 12,5 (125) 10 (100) 2,5 (25) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M100 10 (100) 7,5 (75) 2,2 (22) 1,1 (11) M75 7,5 (75) 5 (50) 1,8 (18) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M50 5 (50) 3,5 (35) 1,6 (16) 0,8 (8) 4.2.2. Độ hút nước của gạch đặc đất sét nung không lớn hơn 16%. 4.2.3. Số vết tróc do vôi trên bề mặt viên gạch có kích thước trung bình từ 5mm đến 10mm, không quá 3 vết. 5. Phương pháp thử 5.1. Lấy mẫu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.1.2. Lượng mẫu thử cho các chỉ tiêu Số mẫu để kiểm tra kích thước và các chỉ tiêu ngoại quan theo Điều 5.1.1. Số mẫu thử để xác định các chỉ tiêu cơ lý theo quy định sau: Xác định cường độ nén: 5 viên Xác định cường độ uốn: 5 viên Xác định độ hút nước và khối lượng thể tích: 5 viên Xác định vết tróc do vôi: 5 viên 5.1.3. Sau khi kiểm tra lần thứ nhất, nếu phát hiện bất kỳ chỉ tiêu nào không đạt yêu cầu quy định ở điều 4.2 thì kiểm tra lại chỉ tiêu đó với số lượng mẫu gấp đôi quy định trên, lấy từ chính lô gạch đó. 5.2. Tiến hành thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kích thước viên gạch là giá trị trung bình cộng của ba kết quả đo tại hai cạnh bên và giữa của mặt tương ứng. Bán kính làm tròn góc, chiều dài vết nứt, chiều dài và chiều sâu vết sứt cạnh, sứt góc là kết quả của phép đo tại các vị trí đó. Độ cong của mẫu thử trên các mặt xác định theo khe hở lớn nhất giữa bề mặt mẫu với cạnh thước áp vào mặt đó. 5.2.2. Xác định cường độ nén theo TCVN 6355-1:1998. 5.2.3. Xác định cường độ uốn theo TCVN 6355-2:1998. 5.2.4. Xác định độ hút nước theo TCVN 6355-3:1998. 5.2.5. Xác định khối lượng thể tích theo TCVN 6355-5:1998. 5.2.6. Xác định vết tróc do vôi theo TCVN 6355-7:1998. 6. Ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.2. Gạch có cùng một kiểu, cùng mác được xếp thành kiêu ngay ngắn. 6.3. Không được phép quăng, ném, đổ đống khi bốc dỡ, vận chuyển.